Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 117 
Von den regulären Kristallen hatte Weiss!) schon vor dem 
Pyrrhotin das Magnetit untersucht, und Quittner?) hat später in 
einer ausführlicheren Arbeit diese Beobachtungen ergänzt. Bereits 
die ersteren zeitigten das damals merkwürdige Resultat, dass sich 
diese regulären Kristalle magnetisch, im Gegensatz zur Optik, nicht 
gleich verhalten wie isotrope Medien. Voigt und Wallerant?’) 
haben dann nachgewiesen, dass die von W. Thomson‘) berechnete 
scheinbare Isotropie der magnetischen Kristalle nur dann auftritt, 
wenn die Magnetisierungsintensität dem Feld proportional ist, was 
nun aber hier wie bei allen kristallinischen ferromagnetischen Sub- 
stanzen, abgesehen von den kleinen Feldern, nicht der Fall ist. Im 
übrigen ergab sich für alle Richtungen im Kristall bei hohen Feldern 
die gleiche Sättigungsintensität, bei mittleren Feldern dagegen ver- 
schieden schwere Magnetisierbarkeit für die verschiedenen Richtungen. 
Die kristallographischen Achsen stellen hier gegenüber ihrer Um- 
gebung immer Extrema dar, so dass dort, und in der Regel nur dort, 
Magnetisierung und Feld parallel zueinander sind. Alle untersuchten 
Stücke waren in den Richtungen der 4-zähligen Achsen schwerer 
zu magnetisieren als in den Richtungen der 2- und 3-zähligen Achsen. 
Bezüglich der beiden letzteren Achsenrichtungen war je nach den 
Stücken die Substanz bald in der einen, bald in der andern schwerer 
zu magnetisieren.’) In einem grossen Teil der untersuchten Exem- 
plare traten sodann, besonders bei kleineren und mittleren Feldern, 
beträchtliche Anomalien auf, welche die reguläre Symmetrie stark 
störten. Die Hysteresis im Drehfelde zeigte die gleichen Symmetrie- 
verhältnisse wie die Magnetisierungsintensität. 
In der vorliegenden Arbeit sollen nun Messungen besprochen 
werden, die an Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur aus- 
geführt wurden. Obschon das Eisen ja heute das am meisten ver- 
wendete ferromagnetische Material ist, so haben trotzdem bei den 
kristallmagnetischen Untersuchungen die obgenannten Mineralien 
den Vortritt gehabt, weil sie entweder die Anisotropien in besonders 
starkem Masse aufweisen, oder doch leichter in grösseren Exem- 
plaren zu beschaffen sind als die Eisenkristalle. 
') P. Weiss, Thäses, Paris 1896. 
2) V, Quittner, Diss, Zürich 1909 und Ann. d. Phys. 1909, N. F. 30. 
?) W. Voigt, Gött. Nach. 1900; F. Wallerant, Bull. soc. min. 1901. 
#) W. Thomson, Rep. Brit. Assoc. 1851. 
5) Nach einer mündlichen Mitteilung nimmt P. Weiss heute ge dass dieser 
Wechsel vielleicht durch Inhomogenität des Materials zu erklären wobei der 
normale Fall der wäre, wo die Substanz in der ee ung der ee Achse 
magnetisch härter ist als in der der 3-zähligen. 
